ReP USP - Detalhe do registro: Residual stress within the porcelain veneer of 3-unit zirconia fixed dental prostheses with different framework designs measured by nanoindentation
Fardin, Vinicius Pavesi
USP affiliated author: FARDIN, VINICIUS PAVESI - FOB
Subjects: PORCELANA DENTÁRIA; DESENHO DE PRÓTESE; PRÓTESE PARCIAL FIXA; FADIGA DOS MATERIAIS; TENSÃO RESIDUAL; ZIRCÔNIA; ESTATÍSTICA
Abstract: O presente estudo teve como objetivo identificar diferentes concentrações de tensão residual de superfícies da cerâmica de revestimento (CR) de próteses parciais fixas de zircônia de 3 elementos (PPFs) com desenho da infraestrutura de espessura mínima e modificada (cinta lingual conectada aos postes proximais com 12 mm2 de área de conector) pelo método de nanoindentação. Vinte e três PPFs repondo segundo premolar (PM) foram confeccionados e o carregamento dinâmico foi aplicado em vinte PPFs. As PPFs fraturadas, suspensas e não fadigadas foram selecionadas e divididas (n=3/cada) nos seguintes grupos: 1) Fraturadas com espessura mínima (ZrEvenF); 2) Suspensas com espessura mínima (ZrEvenS); 3) Fraturadas com infraestrutura modificada (ZrModF); 4) Suspensas com infraestrutura modificada (ZrModS); 5) Não fadigadas com espessura mínima (Controle). Além disso, as superfícies do grupo controle foram divididas (n=3/cada) nos seguintes grupos: 6) Mesial do pilar PM (MPMa); 7) Distal do pilar PM (DPMa); 8) Vestibular do pilar PM (BPMa); 9) Lingual do pilar PM (LPMa); 10) Mesial do pôntico PM (MPMp); 11) Distal do pôntico PM (DPMp); 12) Vestibular do pôntico PM (BPMp); 13) Lingual do pôntico PM (LPMp); 14) Mesial do pilar molar (MMa); 15) Distal do pilar molar (DMa); 16) Vestibular do pilar molar (BMa); 17) Lingual do pilar molar (LMa). As superfícies da CR foram nanoendentadas nas regiões de interesse (ROI) 1, 2 e 3, a qual a distância da superfície externa da CR no sentido da interface CR/infraestrutura era de 0,03 mm, 0,35 mm e 1,05 mm, respectivamente. Cada ROI recebeu 5 nanoendentações com espaço mínimo de 10 μm para carregar até 4 μN. O teste modelo linear misto com diferença estatística mínima (95%) foi executado usando os valores de dureza.A análise estatística entre os grupos ZrEvenF, ZrEvenS, ZrModF, ZrModS, e Control apresentou diferenças (p=0.000) exceto para a comparação entre os grupos ZrModS e Control (p=0.371). Também, ROI 1, 2 e 3 foram diferentes (p<0.001). A comparação entre coroas mostrou que o pôntico foi diferente dos pilares pré-molar (p=0,001) e molar (p=0,007), sempre apresentando os maiores níveis de tensão. Quando os grupos das cristas marginais (MPMa, DPMa, MPMp, DPMp, MMa, DMa) foram comparadas, o grupo DMa foi diferente dos grupos DPMp (p=0,004) and MPMa (p=0,00), enquanto que o grupo MPMa foi diferente de todos os grupos. A tensão residual da cerâmica de revestimento foi diferente entre: PPFs fraturadas e suspensas independente do desenho da infraestrutura; ROI 1, 2 e 3; e pônticos e pilares. Além disso, as áreas proximais apresentaram a maior concentração de tensão residual.